( i/.«5 ) 

 rouge, les expériences de M. Cailletet sur les tubes aplatis par le laminage 

 et qui reprennent leur forme dans l'atmosphère hydrogénée d'un four à 

 réchauffer, par suite de l'introduction avec pression de l'hydrogène, entre 

 hîs surfaces de fer rapprochées par le laminage. Il en concUitqiie le fer cor- 

 royé, qui se compose de lames plus ou moins bien soudées par le laminage, 

 représente une série do petits espaces comparables à des tubes réduits en 

 plaques par l'action du marteau : l'hydrogène du charbon de cémentation, 

 l'hydrogène provenant de la réduction de la vapeur d'eau s'y introduisent 

 par dissolution ou endosmose, en y déterminant une pression qui soulève 

 la surface du fer transformé en acier et quelquefois la crève. 



» Quant à la question relative au dépôt de charbon pulvérulent à la 

 surface de l'acier de cémentation, personne, dit M. II. Sainte-Claire Deville, 

 ne peut y répondre avec plus d'autorité que mon savant confrère et ami 

 M. Berthelot, à qui je cède la parole avec empressement. » 



M. Berthelot fait, au sujet de la Communicatiou de M. Bouss'mgaull , 

 les remarques suivantes sur les réactions exercées entre le fer, le carbone 

 et l'hydrogène : 



« Je ne saurais prétendre répondre d'une manière absolue aux questions 

 que notre confrère, M. H. Sainte-Claire Deville, vient de m'adresser rela- 

 tivement au rôle de l'hydrogène et du carbone dans la cémentation et 

 spécialement dans les conditions de la fabrication de l'acier, telles qu'elles 

 sont définies par les remarquables expériences de M. Boussingault. Cepen- 

 dant peut-être ne sera-t-il pas inutile de signaler quelques aperçus nou- 

 veaux sur le rôle joué par ces éléments. Il me semble, en effet, que tous 

 deux forment avec le fer, vers le rouge sombre, une ou plusieurs combi- 

 naisons, dont la production et l'état de dissociation expliquent un grand 

 nombre des effets observés. 



1) En effet, cet hydrogène qui pénètre le fer solide et s'y associe vers la 

 lompérature du rouge sombre, sous un état que l'on a qualifié de dissolu- 

 tion, puis qui se dégage du métal dans des conditions un peu différentes, 

 en donnant lieu à ces réactions spéciales de l'hydrogène sur le fer, at- 

 testées par les curieuses expériences de MM. II. Sainte-Claire Deville, 

 Troost et Cailletet, par exemple, à ces gonflements, à ces ampoides, si 

 manifestes dans les échantillons présentés par M. Boussingault; cet hydro- 

 gène, dis-je, ne contracte-t-il pas avec le fer une combinaison proprement 

 dite, analogue au palladium hydrogéné et aux hydrures des métaux alca- 



C.U.,i87.'i, i"Scm«iir.(T.LX.XVUI, N«2I.) I 89 



